254 



JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN 



ches, theils gleich- oder auseinanderlaufend strahliges Gefiige, und dabei oft 

 eine krystallinisch-stangliche Absonderung, wobei die Achse der stiinglichen 

 Stiicke rechtwinkelig gegen die Abkiihliingsflachen gerichtet zu seyn pflegen. 



Mitscherlich hat gefunden H, dass die Blatterdurchgange den Seitenflachen 



welcher unvollkommen 



G 



Die aussere 



eines geschobenen vierseitigen Prisma von ungefahr 92° und 88° und den 

 Flachen entsprechen , wodurcb die Seitenkanten abgestumpft werden. Zuwei- 

 len ist die Schlacke weniger blattrich; dann tritt der Bruch deutlicher hervor, 



Die Texturflachen sind stark glanzend, 

 von mehr und weniger vollkommnem Metallglanz; die Absonderungs - und 

 Bruchflachen sind dagegen nur glanzend oder wenig glanzend. 

 Oberflache der Schlacke, auf welcher auch oft eine auseinander laufend strah- 

 lige Bildung sich zeigt, hat einen mehr glasartigen Glanz. Die Schlacke ist 

 undurchsichtig. Im Innern hat sie eine mehr und weniger in das Kupferrothe 

 stechende, braune Farbe, die zuweilen dem Eisenschwarzen sich nahert. Auf 

 dem Striche ist sie glanzend und eisenschwarz. Ihr specifisches Gewicht fand 



Ihre 



ich bei einer Temperatur des Wassers von 15° R. 



3,538 



3,578. 



Harte = 6. Vom Magnet wird das Pulver schwach gezogen. Vor dem Loth- 

 rohre schmilzt die Schlacke leicht und mit Aufwallen zur schwarzen, metal- 

 lisch glanzenden, dem Magnete folgsamen Kugel. 



Nach der Angabe Mitscherlich's befindet sich in dieser Kupferschlacke 

 von der Roharbeit zu Fahlun das Eisenoxydul in einem solchen Verhaltnisse 

 zur Kieselerde, dass ein Bisilicat daraus entsteht. Analysen von jenem Htit- 

 tenproducte haben Bredberg, Starbeck, Olsen und Johnsen geliefert, 

 welche folgende ziemlich nahe ubereinstimmende Resultate gegeben haben 2 ): 



nach Starbeck | nach Olsen | nach Johnsen 



nach Bredberg 



Kieselsaure 

 Thonerde . 

 Eisenoxydul 

 Kalkerde . 

 Talkerde . 



44,72 

 4,39 



44,88 

 3,50 

 1,20 



45,347 



3,580 



43,579 



I 



45,536 



4,220 



45,610 



7,231 



3,504 



40,28 

 4,54 



49,80 



Spur 



2,67 



98,69 



99,737 



98,870 



97,29 



1) A. a. 0. 



2) Winkler's Erfahrungssatze iiber d. Bild. d. Schlacken. S. 41. 



